if^ll ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Série A 



12345G78 



Carbone 0,168 o,i58 o,i56 o,i56 o,i65 o,io3 0,173 o,i5o 



Mangauèsi' ...... En aucun cas le mangauèse n'a été supérieur à o,23o, il oscillaii 



généralement entre 0,10 et o,i5. 



Silicium Teneur nia.\imum 0,3i6 Teneur moyenne 0.220 



Phosphore — 0.02g — 0,020 



Soufre — 0,018 — o,oi5 



Cuivre (pied du lingot) . . 0,0 0,490 i,oo5 2,oi5 3,997 8,o5o 15,97 ^i.ga 



— (tête du lingot) . . 0,0 non dosé non dosé non dose 3,960 7,9^0 i5,9i 32, 



Série B 

 12345078 



Carbone 0,336 0.390 0,400 0,389 o,368 0,372 0,412 0,282 



Manganèse En aucun cas le manganèse n'a été sujjérieur à o,23o, il oscillait 



généralement entre 0,10 et o,i5. 



Silicium Teneur maximum o,3i6 Teneur moyenne 0,220 



Phosphore — 0.029 — 0,020 



Soufre — 0,018 — 0,01 5 



Cuivre (pied du lingot) . . 0,0 o,5o5 i,oo5 2,025 4.009 7,960 i6,oi5 Voir 



— (tète du lingot) . . 0,0 uondosé nondosé nondosé 3,985 7.910 i5,985 ci-après 



Les analyses ont été faites en prenant des échantillons au pied et à ta tête des lingots et 

 on peut reconnaître parleurs résultats que pour l'acier doux (série A) le cuivre est uni- 

 forméiuent réparti dans chaque lingot ; il en est de luêrae pour la série B mi-dure sauf en 

 ce qui concerne le lingot à ii p. 100 de cuivre. Dans ce dernier on constatait une 

 liqualion très marquée ; le lingot se divisait à peu près en deux parties, l'une située près 

 de la tête contenait 34,'.* p. 100 de cuivre au centre et 21, 2 à fa surface, l'autre contenait 

 •■4,8 p. 100 de cuivre au centre et '24, '1 à la surface et était située vers le pied du lingot 

 qu'elle avait pu atteindre parce que plus riche en cuivre et par suite plus lourde que 

 l'autre. 



Les cassures des lingots des deux séries ne contenant pas plus de 4 P- i"*' de cuivre 

 étaient sans aucune coloration ; à partir de 8 p. 100 de cuivre elles montraient une colo- 

 ration rouge d'autant plus intense que la teneur du cuivre était plus grande. Les cas- 

 sures de ces derniers lingots avaient une structure bacillaire près de leur surface que 

 les autres lingots ne présentaient pas. 



Tous les lingots ne contenant pas plus de 4 p i"o de cuivre ont pu être laminés ; les 

 autres n'ont pu subir ce travail de façonnage, ils étaient rouverains. Ces faits concor- 

 dent avec les constatations de Stead et d'autres auteurs. La dureté de ces lingots déter- 

 minée par la méthode de Brinell croit avec la teneur en cuivre; les chilfres suivants sont 

 des moyennes : 



